— 12% — 
NOTE ADDITIONNELLE. 
Analyse d’un échantillon minéral provenant des fouilles d’Alaise, 
remis par MM. A. Delacroix et A. Castan. 
La description de cet objet, dit petit couteau, ayant été faite par 
M. Castan, je n’y reviendrai pas. 
La surface externe de ce couteau est d'une Couleur nankin-pâle ; 
l'intérieur est blanc, vu à l'œil; à la loupe, il paraît homogène. 
La surface externe, dure, raie facilement le verre, ce que ne fait 
pas l’intérieur. Ce corps ne fait pas feu au briquet; il se casse par 
le choc; il se réduit facilement en poudre impalpable au mortier 
d’agate. La cassure happe fortement à la langue. 
Le poids du fragment qui m'a été remis était de 6,08. Cet objet 
plongé dans l’eau laisse dégager de nombreuses bulles d’ air; Ce dé- 
gagement à eu lieu pendant plus de vingt-quatre heures. J’ai alors 
placé sous le vide de la machine pneumatique le vase d’eau qui le 
contenait jusqu’ à cessation du dégagement de bulles. Essuyé, sa 
surface étant sèche, les cassures récentes ne happañt plus à la lan- 
gue, n'ayant pas changé d'aspect, il pesait 7#,06. L'eau absorbée 
ar porosité pesait done Of ,96. La perte de poids dans l’eau était, 
à la température de 12°,5, de 3,32. La densité de la substance 
constituant le couteau était donc 5 os 35 — 1,831. 
Chauffé fortement, puis abandonné à l'air pendant plusieurs jours, 
ce corps, pesé de nouveau, a présenté le même poids : 65,077. 
Deux grammes de poudre impalpable, chauffés au rouge dans un 
creuset de platine, ont donné une perte de poids de Of, 030, ce qui 
répond à 1,8 d’eau pour 100. = 
L'attaque au carbonate de soude sec et pur a été faite. d’après les 
procédés connus, sur des poids variables de matière : 05,503 et 
15570, mélangés avec sept fois leur poids de carbonate de soude. 
La fusion complète a été maintenue pendant plus de vingt minutes. 
Le produit obtenu , traité par l’eau acidulée avec les précautions 
convenables, a donné les résultats suivants : 05,485 et.15,520, ce 
qui donne, en tenant compte de l’eau hygrométrique trouvée, 96, + 
et 96,8 pour 109, soit en moyenne 96,6 pour 100. 
J'ai obtenu un faible précipité d’alumine et d'oxyde de fer, 0,8 
pour 100 en moyenne ; de plus, des traces de chaux. 
La composition en centièmes de cet objet est donc : 
DUC ER EU Cercrote ee 96.6 
: DU RTE RER Re PR EE nr RES 1,8 
Alumine et oxyde de fer..... 0,8 
- Chatmoiraces. ir: AR ras 
99,2 
C'est-à-dire que cet objet est formé de silice à peu près pure. 
A. LoIR, 
Professeur de chimie à la Faculté des sciences de Besançon, | 
Vice-Président de la Société d'Emulation du Doubs. 
